169 
några försök med denna metall ensam, utan en- 
dast med dess legeringar, och härvid måste und- 
vika de i hvilka vismuthalten vore mycket stor. 
Den hlandning af bly och vismuth, hvilken af- 
kyles reguliert ända till fixa punkten, ligger emel- 
lan PbBi och PbBi^ 
Försök med legeriiigar af zink och vismuth 
anställdes, sedan thermometerkulan lidit nyssnäm- 
de ihopklämuing. Den fixa punkten inföll vid 
^S^^, och ligger således verkligen vid 25 1°. Den 
blandning, hvars afkylning är regulier, ligger så 
långt åt vismutbens sida, att jag, af fruktan att 
få thermometern söndersprängd, ej kunnat försö- 
ka bestämma den. 
Det nu omnämde förhållandet vid flytande 
legeringars stelning, tyckes berättiga till följande 
allmänna slutsatser. 
När tvenne metaller i hvilka proportioner 
som hel3t sammansmältas, bildar sig alltid en be- 
stämd, efter enkelt atom förhållande sammansatt, 
intim förening mellan den ena och en del af den 
andra, så att den flytande legeringen egentligen 
är en mechanisk blandning af nämde flytande 
förening, och den i öfverskott varande flytande 
metallen. Denna förening i bestämde proportio- 
ner, h vilken man skulle kunna kalla chemiska 
legeringen^ synes, öfver hufvud tagit, stelna vid 
en lägre temperatur än någondera af begge me- 
tallerne, åtminstone har detta varit händelsen 
med de 5 af mig undersökta legeringar. Är nu 
metallerne ihopsmälta precist i de proportioner, 
som tillhöra den chemiska legeringen, så fortgå 
afkylningstiderna reguliert ända till denna le- 
gerings stelningstemperatur, hvilken bildar den 
undre Jijca ^punkten. Så afkyldes t. ex. ZnSn^ 
reguliert ända till 20 4^, der thermometern blef 
